촉매 를 상향 류 관상 반응기 에서 시험 했 다 . 각 반응기 튜브 는 동일 량의 SiC 입자 와 혼합 되 고 SiC 입자 의 층 들 사이 에 끼워져 있 는 50 ml 의 촉매 를 함유 하 고 있 었 다 . 시험 전 에 , 촉매 를 , 온도 320 ℃, 압력 40 bar , 수소 : 오 일 비 ( Nl / l ) 300 및 액체 시공간 속도 ( LHSV ) ( 1 / h ) 1 . 76 에서 3 . 7 중량 % 의 황 총 함량 에 디 메틸 디 설파이드 를 탄 하 기 의 표 1 의 공급 을 사용 하 여 액상 예비 황화 를 통해 예비 황화 했 다 . 그 다음 , 예 비황 화 된 촉매 를 , 표 1 의 특성 을 갖 는 VGO 공급 원료 의 수소 화 처리 로 시험 했 다 .